ET D'HISTOIRE NATURELLE, 3ol 



Apres avoir tenu rouge pendant nne demi-heure clans un test 

 cent grains de cette mine de plomb cristallisee , ils ont pris et 

 conserve une couleur rouge de rubis , ne se sont point sensible- 

 inent deformes , n'ont point diminue de poids. J'ai encore tenn 

 le test expose au feu pendant une heure , les cristaux rouges 

 de plomb sont devenus noiratres k leurs surfaces, sans diminuer 

 de poids; les ayant pulverises, ils ont pris la couleur du jaune 

 de Naples , et sont propres aux experiences comme la mine qui 

 n'a pas ete exposee au feu. 



J'ai coupelle dix grains de cettc mine avec vingt parties de 

 plomb; le bassin de la coupelle penetre de feu ^voit une belle 

 couleur rouge nacarat qui cliatoyoit en vert emeraude. Aucune 

 substance metalliqije n'offre rien de pareil , ne laisse le bassin 

 de la coupelle empreint d'un beau rouge brun. Cette mine de 

 plomb ne contient point d'argent. 



L'effet de I'acide marinsur la mine rouge de plomb cristallisee 

 ^st relatif k sa concentration ; j'ai mis de ces cristaux pulverises 

 dans un matras ; j'ai verse dessus donze parties d'acide marin que 

 j'ai etendu de trois parties d'eau ; je I'ai tenu en digestion sur 

 le feu; cette mine s'y est dissoute en partie, eta procure une 

 couleur jaune fonce a I'acide, lequel ayant ete concentr^ par 

 revaporation , est devenu vert emeraude. 



J'ai verse sur une atitre portion de ces cristaux de I'acide marin 

 purifie (i), il a dissous .i cbavid , le plomb, le chrome et une 

 partie de I'aiitimoine ; il a pris la plus belle couleur verte ; il 

 s'pst prccipite par le refroidissement de petits cristaux de sel 

 stibie (2) , en laujes blanches , carrees , transparentes ; ce qui res- 

 toit au fonddu matras ayanteteepuise de plomb et de chrome par 

 I'acide marin, etoit d'un blanc grisatre : ayant rassemble ces 

 cri'^taux et le residu , je les ai seches sur un papier gris ; ils pe- 

 soient pres de moitie de la quantite <le mine que j'avois employee. 

 Ce sel stibie expose au feu, decrepite, mais si on le pulverise , 



(i) La couleur jamie de I'aciJe marin du commerce , est due a du far: on I'en 

 degige fn riistiUant eel acide sur du sel marin blanc calcine : I'acide qui passe a 

 la limpidite de I'eau. 



(2) Ce sel forme d'acide marin et d'antimoine , est semblable p'^r la forme et 

 les jiroprletes, au sel stihii naturel qu'on a trouve dans de la galene de Plzibram 

 en lii'lieme, et a Brawnsdorl en Saxe; expose au feu du chaluiiieau[, sur un char- 

 hi..., il decrepite, fund, se rcdiiit el s'exhaic en chaux blanche. 



